실시 예 1 에서 얻 어 진 USY ( a ) 2 kg 는 20 L 의 60 ℃ 따뜻 한 물 에서 현 탁 된다 . 25 질량 % 의 황산 13 . 6 kg 은 상기 현탁액 에 점진 적 으로 첨가 되 고 , 그런 다음 외골격 알루미늄 을 용해 하 기 위해 한 시간 동안 70 ℃ 에서 교반 된다 . 그런 다음 , 상기 현탁액 은 여과 되 고 , " 얻 어 진 물질 은 20 L 의 60 ℃ 물 로 세척 되 고 초 안정 Y - 형 제올라이트 ( 이하 "" USY ( h ) "" 로 명명 ) 을 얻 기 위해 130 ℃ 에서 20 시간 동안 건조 된다 . USY ( h ) 의 특성 은 표 1 에 나타내 었 다 . "